TCVN10655:2015

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10655:2015 về Chất tạo bọt cho bê tông bọt - Yêu cầu kỹ thuật TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10655 : 2015 CH Ấ T TẠO BỌT CHO BÊ TÔNG BỌT - YÊU CẦU KỸ THUẬT Standard speci f ication for f oaming agents for use in producing cellu l ar concrete using pre f ormed foam Lời nói đầu TCVN 10655:2015 được bi ê n soạn tr ên cơ sở ASTM C869M -11, Standard spec i f i cation for foaming agents used in making p ref ormed foam for cellular conc re te. TCVN 10655:2015 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây d ự ng đề nghị, Tổng cục Tiêu chu ẩ n Đo lường Chất lượng th ẩ m định, Bộ Khoa h ọ c và C ô ng nghệ công bố. CH Ấ T TẠO BỌT CHO BÊ TÔNG BỌT - YÊU CẦU KỸ THUẬT Standard speci f ication for f oaming agents for use in producing cellu l ar concrete using pre f ormed foam 1 . P hạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định y ê u cầu kỹ thuật cho ch ấ t tạo bọt dùng trong sản xu ấ t bê tông bọt. 2 . Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn có ghi n ă m công bố áp dụng thì áp dụng bản được nêu. Đ ố i với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố th ì áp dụng phi ê n bản mới nh ấ t, bao gồm cả b ả n sửa đ ổ i, bổ sung (nếu c ó ). TCVN 9029:2011 B ê tông nh ẹ - Gạch b ê t ô ng bọt, khí không chưng áp - Y ê u cầu kỹ th u ật. TCVN 10654:2015 Chất tạo bọt cho b ê tông bọt - Phương pháp t hử . 3 . Thuật ngữ và định nghĩa Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và đ ị nh nghĩa sau: 3.1 Ch ấ t tạo bọt (Foaming agent) Các ch ấ t hoạt tính bề mặt, có khả năng tạo ra c á c bọt ổn định dưới tác động của lực phân tán bằng khí nén (hoặc khu ấ y trộn mạnh). 3.2 Dung dịch tạo bọt (Foaming solution) Hỗn hợp của ch ấ t tạo bọt và nước với tỷ l ệ phù hợp. 3.3 Hỗn hợp bê tôn g bọt (foam concrete mixture) Hỗn hợp giữa bọt kỹ thuật và các thành ph ầ n khác gồm: xi măng, nước, cốt liệu (có hoặc không) được trộn đều và chưa đóng rắn. 3.4 Bê tông tổ ong (Cellular concrete) Bê tông chứa một s ố lượng lớn các lỗ rỗng nhân tạo, phân bố một cách đồng đều trong khối sản ph ẩ m và có khối lượng th ể tích khô dao động trong khoảng từ 300 kg/m 3 đ ế n 1900 kg/m 3 . 3.5 Bê tông bọt (foam concrete) Bê tông tổ ong mà lỗ rỗng được h ì nh thành bằng phương pháp tạo b ọ t. 4 . Yêu cầu kỹ thuật Chất tạo bọt được đánh giá thông qua các chỉ ti ê u kỹ thuật của hỗn hợp b ê tông bọt v à b ê tông bọt ch ế tạo theo tiêu chu ẩ n từ ch ấ t tạo bọt đó. Các ch ỉ tiêu kỹ thuật c ủ a hỗn hợp b ê tông bọt và bê tông bọt được quy định trong Bảng 1. Bảng 1 - Các chỉ ti ê u kỹ thuật T ê n chỉ ti ê u Mức 1. Khối lượng thể tích, kg/m 3 , phải đáp ứng một trong hai yêu cầu sau: - Khối lượng thể tích hỗn hợp sau bơm 640 ± 50 - Khối lượng thể tích b ê tông khô (A) 490 ± 40 2. Cư ờ ng độ chịu nén ở tuổi 28 ngày, MPa, không nhỏ hơn 1,4 3. Cường độ ch ị u kéo khi bửa ở tuổi 28 ngày, MPa, không nhỏ hơn 0 , 17 4. Độ hút nước, % thể tích, không l ớ n hơn 25 5. T ổ n th ấ t khí sau khi bơm, % thể tích, không lớn hơn (B) 4,5 CH Ú THÍCH: (A) Đ ể so sánh, khối lượng thể t í ch khô tính toán của mẻ thử c ó th ể được xác đ ị nh b ằ ng giả định r ằ ng nước đ ể thủy hóa bằng 20 % khối lượng xi m ă ng. Khối lượng th ể tích sau khi sấy khô D= (m x + 0,2 m x )/V m ẻ trộn , trong đó m x là khối lượng xi m ă ng và V m ẻ trộn là th ể t í ch m ẻ trộn. V í dụ , sử dụng mẻ trộn được chỉ dẫn trong TCVN 10654:2015 , d ù ng xi m ă ng PC 40 (tỷ lệ nước trên xi m ă ng bằng 0,58) và với 45 kg xi măng, t ổ ng khối lượng của mẻ trộn là 1,58 x 45 kg = 71,1 kg . N ế u khối lượng thể tích bê tông tươi sau khi bơm được xác định bằng 640 kg/m 3 , th ể t í ch m ẻ trộn khi đó l à 71,1/640 = 0,111 m 3 . Khối lượng thể tích sau khi s ấ y khô được t í nh bằng 1 , 2 x 45/0,111 = 488 kg/m 3 . ( B ) Lượng khí mất khi bơm bao gồm cả k hí b ị cuốn vào trong quá t rì nh trộn. 5. Phương pháp thử Theo TCVN 10654:2015. 6 . Bao gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển 6.1 . Bao gói Ch ấ t tạo b ọ t cho bê tông bọt được đóng trong thùng k í n làm bằng vật liệu sao cho không ảnh hư ở ng đ ế n ch ấ t lượng c ủ a sản ph ẩ m. 6.2 . Ghi nh ã n Ghi n hã n theo qui định hiện hành với nội dung sau: a) tên sản phẩm, k í hiệu; b) tên cơ sở sản xuất , địa chỉ; c) kí hiệu và s ố hiệu ti ê u chuẩn c ủ a sản phẩm; d) số hiệu lô hàng; e) th ể tích thự c hoặc khối lượng tịnh; f) ngày tháng năm sản xu ấ t, hạn sử dụng; g) hướng dẫn sử dụng (g ồ m tỷ lệ trộn ch ấ t tạo bọt với nước, lượng bọt sử dụng theo khối lượng thể tích yêu cầu c ủ a b ê tông, lựa chọn máy tạo b ọ t, máy trộn và máy bơm hỗn hợp b ê tông bọt,...). Các nội dung ghi nh ã n nêu tr ê n được in dán hoặc in trực ti ế p l ê n bao b ì sản ph ẩ m. 6.3 . Bảo quản Chất tạo bọt cho bê tô ng bọt ph ả i được bả o quản ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh xa ngu ồ n lửa. 6.4 . Vận chuyển Chất tạo bọt cho bê tông bọt được vận chuyển b ằ ng các phương tiện tránh được tác động của mưa nắng. Không được chở chung với các loại hóa chất khác có ảnh hưởng đ ế n ch ấ t l ư ợng của ch ấ t tạo b ọ t .